228 ^'- (iiickolbcrgcr. 



Als fortdmiorndc Scliwäclic tlcr Falirikation ist zu erwähnen, 

 dass der Aufwand für Xatronsalze und Selnvcfel noch ausser 

 allem A^erhältnisse zu der bei der L Itrauiarinljilduug wlrklieli 

 verbrauchten Menge dieser Materialien steht. Während für 

 100 Gewiehtstheile Ultramarin höchstens .'>4 Gewichtstheile 

 kohlensaures Natron und 15 Gewichtstheile Seliwefel wirk- 

 lich verl)raucht werden, müssen bei der Fabrikation mindestens 

 GO Gewichtstheile des crsteren und ebensoviel des letzteren 

 angewendet werden, um lOf) Gew^iehtstheilc Ultramarin zu 

 erhalten. Der Verlassor Jenes Berichtes, ein entschiedener 

 Vertreter der Ansicht von der chemischen Individualität des 

 Ultramarin, s])richt damit deutlich aus, dass zur Zeit noch 

 keine Einsicht in den ]^ildnnosproeess gewonnen war; es ist 

 desshalb anzunclimen, dass, um zunächst bei dem kohlen- 

 sauren Natron stehen zu l)leiben, <lie vorgeschriebenen 

 Gewichtsmengeu lediglich auf Krfahrung und nicht auf irgend 

 welcher theoretischen Anschauung beruhen. 



Wenn nun die, etwa in den letzten 2") .Jahren bekannt 

 geworden(.'n, \'oii angesehenen h^ichmännern und Forschern 

 herrührenden, erj)robten \'oi-sehriften, Xatrium-(,";n'bonat und 

 Kieselerde in l)estinunten chemisch<'n proportionalen \'er- 

 hältnissen enthalt<'n, so muss man, da die Pi'axis das Zuxiel 

 und das Zuwenig ~ielicrlicli \-ermeidet, zu dem Sehhisse 

 koujmen, eiiu^ be-liiiuute ( 'onstitution (\c< sieh bildenden 

 Silicates sei füi' die rjilsteluiiig <h'> Ultramarin imerlässliehe 

 Vorbedingung, damit aber sind auch dem Kieselei'de- unil dem 

 Natrongehalte in den Mischungen be.-.timmte ( Jrenzen gesetzt. 



Wenn mm die für lOO ( Jewiehtstheile wasserfreien 

 Jvaolins vorgeseluMebenen Sodamengen \erglielK-n werden mit 

 <len (.Quantitäten \-on Natron, welche der Kaolin binden kann, 

 so ergibt sich, dass sie zu den Silicaten Si2 AI 2 NaL' Os imd 

 Si2 All' Na I Oü als äusserste Grenzverbindnngen führen. 

 Diese Formeln drücken aber nicht die wahre Zusannnen- 

 setzung (die iMoleküle) dieser Silicate aus; aus dem Ver- 

 halten derselben gegen gewisse Keagentieu nniss man schliessen, 

 dass die Molekulargrösse durch die verdrcMlachten Formeln 

 ausgedrückt wird, d. h. durch 



Si,i ALi Na,; Om und Si,; Alu Naii O27 



